(6*8) 



de chaleur ncessaire pour produire la fusion , c'est un certain nombre de 

 calories variable avec t; enfin, <? est la diffrence C c des chaleurs sp- 

 cifiques l'tat liquide et l'tat solide. Il s'agit ici, comme je l'ai montr, 

 de l'tat liquide daus le cas de surfusion, ce qui fait que pour les mtaux , on 

 ne peut pas avoir G par une exprience directe ; mais la formule mme 

 donne cette valeur, ou, plus simplement, celle de quand on y met deux 

 valeurs conjugues de t et de l. Par exemple, pour l'tain, on a la fois 

 t = a35 et lz= i/j,3 d'o c? = o,o36a. Ayant cette valeur de , il est facile de 

 calculer la chaleur ncessaire pour fondre l'tain une temprature quelcon- 

 que , par exemple 96 degrs, et on trouve ainsi 9 al, ,3. Faisant le mme 

 calcul pour le bismuth et pour le plomb , on a 7,382 et 2,7. Maintenant, 

 il ne reste plus qu' prendre ces trois nombres proportionnellement la 

 quantit' de chaque mtal qui entre dans l'alliage, ce qui donne un peu 

 moins de 6 cal -,3 ; or, comme l'exprience donne 6 , on voit qu'il y a un accord 

 frappant entre le calcul et la thorie; une diffrence de o cal- ,3 est bien assez 

 petite pour tre attribue aux erreurs d'exprience , quand on considre le 

 grand nombre de donnes entrant dans la question. D'ailleurs, il est pos- 

 sible que l'influence rciproque des mtaux modifie un peu la loi repr- 

 sente par la formule (160 + 1) <?= I. 



J'ai fait une vrification analogue sur un autre alliage fusible vers 

 i45 degrs, qui a pour formule Pb Sn 2 Bi, et dont la chaleur spcifique 

 l'tat solide a t dtermine par M. Regnault. Le calcul donne 7 caU , 85 pour 

 la chaleur latente, et l'exprience donne 7 cal- ,63, de sorte que la diffrence 

 n'est que de t \ de calorie; ce n'est pas 3^ de la quantit mesurer. 



Cet alliage n'est pas aussi stable aux diffrentes tempratures que l'al- 

 liage de d'Arcet; il n'a pas un point de solidification aussi net. Je m'occupe de 

 la recherche des alliages vritablement stables, afin d'tendre ces vrifications; 

 le procd de recherche est assez simple: par exemple, l'alliage des plom- 

 biers , form d'un atome d'tain et d'un atome de plomb, prsente une longue 

 ligne de solidification , au lieu d'un point, c'est--dire que la solidification se 

 fait pendant un intervalle trs-grand de temprature, au lieu de se faire 

 seulement aune temprature dtermine. J'ajoute un atome d'tain, l'inter- 

 valle se resserre; j'en ajoute encore un , et l'intervalle se rduit alors sensible- 

 ment un point qui est i83,7; j'ai ainsi l'alliage PbSn 3 que je regarde 

 comme stable. Le procd se rduit donc quelques additions en proportions 

 atomiques pour lesquelles on est guid par la marche du thermomtre pen- 

 dant la solidification. 



En rsum, on vient de voir qu'il est possible d'assigner d'avance la cha- 



